## JUTEKS - JURNAL TEKNIK SIPIL
Vol. VII No. II, Halaman: 82 - 87 Oktober 2022

## PENGARUH PENAMBAHAN SERABUT (FIBER) KELAPA SAWIT TERHADAP POROSITAS BETON
Yeni Trianah 1 *, Santi Sani 2
12 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Musi Rawas
* E-mail: trianah.yeni@yahoo.com

## Abstrak
Porositas dapat didefinisikan sebagai perbandingan volume pori-pori (volume yang ditempati oleh fluida) terhadap volume  total  beton.  Beton  sebagai  salah  satu  bahan  yang  sangat  penting  digunakan  pada  struktur  bangunan memiliki beberapa kelebihan yaitu mudah di kerjakan, mudah di bentuk sesuai kebutuhan, perawatan mudah dan murah, ekonomis dalam pembuatannya karena menggunakan bahan –bahan lokal yang mudah diperoleh. Secara struktural beton memiliki kekuatan yang cukup besar dalam menahan gaya tekan. Beton serat adalah beton yang dicampur  dengan material serat,bisa  berupa serat  alami dan  serat sintetis  yang digunakan  untuk  memperbaiki sifat mekanis beton. Pemakaian serat sabut kelapa dalam campuran beton serat memberi kontribusi positif dalam pemanfaatan  serabut  kelapa  sawit.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  eksperimental  dengan  sampel  silinder ukuran  50x50x50 mm untuk  benda  uji  porositas.  Pengaruh penambahan serabut  kelapa sawit  pada campuran beton terhadap porositas beton berdasarkan analisis regresi didapatkan rumus P = 0,00477 (FA) 2 – 0,16598 (FA) + 22,46869
Kata kunci : Serabut Kelapa Sawit, Porositas

## PENDAHULUAN
Teknologi  beton  selalu  dibutuhkan  dalam pembangunan  infrastruktur.  Beton  sering digunakan  sebagai  bahan  bangunan  struktur karena  beton  dapat  dengan  mudah  dibentuk sesuai dengan kebutuhan, perawatannya tidak memerlukan  biaya  tinggi,  dan  memiliki  kuat tekan tinggi (Paul, 2007:93). Hal ini dikarenakan  proses  pembuatannya  yang mudah dan bahan baku pembuatan beton yang mudah  didapat,  maka  harga  beton  relatif murah.  Selain  itu,  beton  juga  memiliki ketahanan yang baik terhadap kondisi lingkungan. Beton  merupakan campuran antara bahan agregat halus dan kasar dengan pasta  semen  (terkadang  juga  ditambahkan admixtures ), campuran tersebut apabila dituangkan  ke  dalam  cetakan  kemudian didiamkan akan menjadi keras seperti batuan. Proses  pengerasan  terjadi  karena  adanya reaksi  kimiawi  antara  air  dengan  semen  yang terus berlangsung dari waktu ke waktu, hal ini menyebabkan kekerasan beton terus bertambah sejalan dengan waktu. Beton dapat juga dipandang sebagai batuan buatan di mana adanya  rongga  pada  partikel  yang  besar (agregat  kasar)  diisi  oleh  agregat  halus  dan rongga yang ada di antara agregat halus akan diisi oleh  pasta (campuran air dengan semen) yang  juga  berfungsi  sebagai  bahan  perekat sehingga  semua  bahan  penyusun  dapat
menyatu  menjadi  massa  yang  padat  (Melati, 2019).
Pembangunan di Indonesia dalam arti fisik seperti  perumahan  dan  sarana  yang  lain, semakin  meningkat  seiring  bertambahnya jumlah  penduduk.  Disisi  lain,  pembangunan rumah  tinggal  dengan  biaya  yang  murah merupakan program yang senantiasa diupayakan  pemerintah  dan  didambakan  oleh masyarakat pada saat  ini.  Dalam upaya  untuk menekan biaya bangunan, salah satu caranya adalah  dengan  pemanfaatan  bahan  limbah, karena  mudah  diperoleh,  biaya  transportasi murah  serta  dapat  menjadi  sumber  mata pencaharian masyarakat setempat diantaranya pemanfaatan serabut kelapa sawit yang diambil seratnya  (Renreng,  2015).  Ide  dasar  pada penggunaan  bahan  seperti  limbah  serabut kelapa  sawit  adalah  untuk  memanfaatkan bahan yang tidak terpakai yang juga tidak dapat didaur  ulang  dan  memiliki  nilai  ekonomis  bagi masyarakat  sebagai  bahan  tambah  dalam pembuatan  beton.  Oleh  sebab  itu,  dalam penelitian  ini  mencoba  untuk  memanfaatkan serabut kelapa sawit sebagai bahan tambahan dalam pembuatan beton.
Serabut kelapa sawit memiliki daya serap air yang cukup tinggi yaitu sekitar 8-9 kali dari massanya,  dan  mampu  menyerap  air  di sekitarnya.  Selain  itu,  serabut  kelapa  sawit mengandung  kadar  garam  yang  rendah

## Pengaruh Penambahan Serabut (Fiber) Kelapa Sawit Terhadap Porositas Beton
sehingga  bebas  dari  bakteri  dan  jamur  (Arifin, 2018). Serabut kelapa sawit memiliki sifat fisik yaitu  memiliki  porositas  95%  dan  densitas kamba  atau  bulk  density  ±0,25  gram/ml (Wirman dan Apriza, 2016).
Penelitian ini dilakukan dengan menambah  serat  serabut  kelapa  sawit  ke dalam  adukan  beton.  Serabut  kelapa  sawit diaplikasikan  pada  beton  sebagai  bahan tambah untuk mengetahui daya serap air yang dihasilkan.  Kemampuan  daya  serap  air  pada beton  perlu  dilakukan  untuk  mengetahui apakah  daya  serap  yang  dihasilkan  dapat mempengaruhi  kuat  tekannya,  sehingga  perlu dilakukan  pengujian  daya  serap  pada  beton (Tumingan. 2016). Kemudian dengan penambahan  serabut  kelapa  sawit  yang berdimensi kecil dan dengan persentase yang sedikit,  diharapkan  bahan  tambah  tersebut mampu  untuk  mengisi  rongga  dengan  baik sehingga akan menghasilkan massa yang lebih padat dan dapat menghasilkan nilai kuat tekan yang tinggi.
Beton pada dasarnya memiliki karakteristik  kuat  terhadap  gaya  tekan,  akan tetapi  memiliki  nilai  kuat  tarik  dan  kuat  lentur yang  rendah.  Kemudian  kapasitas  regangan beton yang umumnya rendah juga menyebabkan penurunan kekuatan tekan yang cepat setelah beton mencapai beban maksimum, sehingga dapat terjadi keruntuhan secara  tiba-tiba.  Oleh  karena  itu  diperlukan suatu  inovasi  pencampuran  beton  dengan bahan tambah serat yang elastis, salah satunya menggunakan  sabut  kelapa  di  dalam  beton yang  diharapkan  dapat  menunda  terjadinya keruntuhan  yang  terjadi  secara  tiba-tiba tersebut.

## DASAR TEORI Pengertian Beton
Beton adalah suatu campuran yang terdiri dari pasir, kerikil, batu pecah atau agregat lain yang  dicampur  menjadi  satu  dengan  suatu pasta  yang  terbuat  dari  semen  dan  air membentuk  suatu  massa  mirip  batuan. Kadang, satu atau lebih bahan aditif ditambahkan untuk menghasilkan beton dengan karakteristik tertentu, seperti kemudahan pengerjaan
( workability ), durabilitas, dan waktu pengerasan. (Dipohusodo,  1990:76).    Beton  diperoleh dengan  cara  mencampurkan  semen,  air  dan agregat  dengan  atau  tanpa  bahan  tambahan ( admixture ) tertentu. Material pembentuk beton tersebut  dicampur  dengan  merata  dengan komposisi tertentu menghasilkan suatu campuran  yang plastis sehingga dapat dituang dalam cetakan untuk dibentuk sesuai keinginan.  Campuran  tersebut  bila  dibiarkan akan  mengalami  pengerasan  sebagai  akibat
reaksi  kimia  antara  semen  dan  air  yang berlangsung selama jangka waktuyang panjang atau  dengan kata lain campuran beton akan bertambah keras sejalan dengan umurnya. (Mulyono, 2005:65).
Pada beton yang baik, setiap butir agregat seluruhnya terbungkus dengan mortar. Demikian halnya  dengan ruang antar agregat, harus terisi oleh mortar. Jadi kualitas pasta atau mortar  menentukan  kualitas  beton.  Semen adalah  unsur  kunci  dalam  beton,  meskipun jumlahnya  hanya  7-15%  dari  campuran. (Akbar, 2018) Sifat masing-masing bahan juga berbeda  dalam  hal  perilaku  beton  segar maupun  pada  saat  sudah  mengeras,  selain faktor  biaya  yang  perlu  diperhatikan.  Di  lain pihak, secara volumetris beton diisi olehagregat sebanyak 70-75%, jadi agregat juga mempunyai  peran  yang  sama  pentingnya sebagai material pengisi beton.
Kualitas beton dapat ditentukan antara lain dengan  pemilihan  bahan-bahan  pembentuk beton  yang  baik,  perhitungan  proporsi  yang tepat,  cara  pengerjaan  dan  perawatan  beton yang baik, serta pemilihan bahan tambah yang sesuai dengan dosis optimum yang diperlukan (Tjokrodimulyo,  1996:29).  Bahan  pembentuk beton  terdiri  atas  semen,  agregat  halus, agregat  kasar,  air  dan  bahan  tambah ( admixture )  jika  diperlukan.  Untuk  pembuatan beton  yang  baik,  material-material  tersebut harus  melalui  tahap  penelitian  yang  sesuai standar penelitian yang baku sehingga didapat material yang berkualitas baik.

## Serabut Buah Kelapa Sawit
Kelapa  Sawit  merupakan  salah  satu tanaman  budidaya  penghasil  minyak  nabati berupa Crude Plam Oil (CPO), sangat banyak ditanam  dalam  perkebunan  di  Indonesia terutama  di  pulau  Sumatera,  Kalimantan, Sulawesi  dan  Papua.  Selain  menghasilkan CPO,  dalam  proses  pengolahan  kelapa  sawit juga menghasilkan berbagai jenis limbah, yang salah  satunya  adalah  serat.  Serat  merupakan limbah sisa perasan buah sawit berupa serabut (Zulkifly, 2013). Bahan ini mengandung protein kasar  sekitar  4%  dan  serat  kasar  36%  (lignin 26%).  Serat  atau  serabut  didapat  dari  bagain dalam  buah  sawit  yang  diproses  dalam  mesin (alat pengempa). Pengempaan (proses pemerasan)  merupakan  salah  satu  proses pengolahan kelapa sawit di PKS.serat biasanya berukuran pendek sesuai buah sawit. Kandungan  kimia  serabut  didominasi  oleh glucan sebanyak 219kg/ton berat kering, xylan 153 kg/ton berat kering, lignin 234 kg/ton berat kering,  SiO2  632  kg/ton  berat  kering,  K2O  90 kg/ ton  berat kering,  dan  CaO  72  kg/ton  berat kering.
Serat  merupakan  limbah  sisa  perasan
buah  sawit  berupa  serabut  seperti  benang. Bahan  ini  mengandung  protein  kasar  sekitar 4%  dan  serat  kasar  36%  (lignin  26%)  serta mempunyai kalor 2637 kkal/kg – 3998 kkal/kg. Serabut  (fiber)  kelapa  sawit  sebagai  alternatif bahan  bakar  merupakan  salah  satu  limbah padat yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit yakni  ampas  serabut  (fiber)  yang  di  produksi dari  stasiun  fiber  cyclone  setelah  melewati proses ekstraksi melalui unit screw press.

## Porositas
Porositas  adalah  besarnya  persentase ruang-ruang  kosong  atau  besarnya  kadar  pori yang  terdapat  pada  beton  dan  merupakan salah  satu  faktor  utama  yang  mempengaruhi kekuatan beton. Pori-pori beton biasanya berisi udara atau berisi air y ang saling berhubungan dan  dinamakan  dengan  kapiler  beton.  Kapiler beton  akan  tetap  ada  walaupun  air  yang digunakan telah menguap, sehingga kapiler ini akan  mengurangi  kepadatan  beton  yang dihasilkan. Dengan bertambahnya volume pori maka  nilai  porositas  juga  akan  semakin meningkat  dan  hal  ini  memberikan  pengaruh buruk terhadap kekuatan beton.
Beton  mempunyai  kecenderungan  berisi rongga  akibat  adanya  gelembung-gelembung udara  yang  terbentuk  selama  atau  sesudah pencetakan.  Hal  ini  penting  terutama  untuk memperoleh  campuran  yang  mudah  untuk dikerjakan  dengan  menggunakan  air  yang berlebihan  daripada  yang  dibutuhkan  guna persenyawaan  kimia  dengan  semen  (Fansuri, 2020).  Air  ini  menggunakan  ruangan  dan  bila kemudian kering akan menimbulkan ronggarongga  udara.  Dapat  ditambahkan bahwa  selain  air  yang  mengawali  pemakaian ruangan dan kelak menjadi rongga, terjadi juga rongga-rongga  udara  langsung  pada  jumlah persentase  yang  kecil.  Hal  lain  adalah terdapatnya  pengurangan  volume  absolut dari semen dan air setelah reaksi kimia dan terjadi pengeringan  sedemikian  rupa  sehingga  pasta semen  sudah  kering  akan  menempati  volume yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  pasta yang  masih  basah,  berapapun  perbandingan air yang digunakan (Sultan, 2019).
Selain  itu  porositas  beton  timbul  karena pori  atau  rongga  yang  ada  di  dalam  butiran agregat  yang  terbentuk  oleh  adanya  udara yang terjebak dalam butiran ketika pembentukan atau dekomposisi mineral. Agregat yang menempati kurang lebih 70-75% dari  volume  beton  akan  sangat  berpengaruh  t erhadap porositas beton akibat porositas yang dimiliki  oleh  agregat  sendiri.  Gradasi  atau ukuran  butiran  yang  dimiliki  oleh  agregat  juga berpengaruh  terhadap  nilai  porositas  beton karena  dengan  ukuran  yang  seragam  maka
porositas  akan  semakin  besar  sedangkan dengan  ukuran  yang  tidak  seragam  porositas beton  justru  berkurang.  Hal  ini  dikarenakan butiran yang kecil dapat menempati ruangan/pori diantara butiran yang lebih besar sehingga porositas beton menjadi kecil.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Penelitian dirancang  dengan  4  perlakuan  untuk  uji porositas,  masing-masing  diulang  3  kali. Perlakuan yang diujicobakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. Sampel Benda Uji Beton denga Bahan Tambah Serabut Kelapa Sawit
Bahan Tamba h Serab ut Kelapa Sawit Ukura n Bend a Uji Jenis Penguji an Jumla h Bend a Uji Keterang an 0% 10% 20% 30% Kubu s (50 x 50 x 50 mm) Porosita s 3 3 3 3 Pengujian umur 28 Hari Jumlah Benda Uji 12
Mulai Persiapan Bahan Semen + Serabut Kelapa Sait Air
Agregat Kasar dan Agregat Halus Ujia Bahan
- Kandungan zat organik
- Kadar pasir dan kerikil - Gradasi pasir fan split - Absorbsi Pasir dan kerikil Ujia Bahan - Perencanaan Campuran - Pembuatan campuran adukan
- Pembuatan Benda Uji
Uji Porositas Beton Analisis Data dan Pembahasan Kesimpulan dan Saran Selesai

## Pengaruh Penambahan Serabut (Fiber) Kelapa Sawit Terhadap Porositas Beton
Yeni Trianah 1* , Santi Sani 2 85
20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 0% 10% 20% 30% Por o si tas (% )

## Gambar 1. Diagram Alir penelitian

## Pengujian Porositas
Pengujian porositas dilakukan pada sampel  berbentuk  kubus  dengan  ukuran  50  x 50  x  50  mm.  tujuan  dari  pengujian  ini  adalah untuk  mengetahui  besarnya  prosentase  pori- pori  beton  terhadap  volume  beton  padat. Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:
1. Melepas  benda  uji  dari  cetakan  setelah berumur  1  hari  kemudian  dirawat  di  bak curing.
2. Sampel  masing-masing  umur  benda  uji diangkat  dari  bak  curing  dan  diangin- anginkan.
3. Menyiapkan benda uji lalu dimasukkan ke dalam  oven  dengan  suhu  100 o C  selam 24 jam.
4. Benda  uji  dikeluarkan  dari  oven  dan diangin-anginkan pada suhu kamar (25 o C) kemudian ditimbang dan didapatkan berat beton kondisi kering oven (C).
5. Benda uji dimasukkan ke dalam desicator guna  proses  pemvacuuman  benda  uji dengan vacuum pump. Proses pemvacuuman benda uji dilakukan selama 24 jam.
Setelah  divacuumkan,  benda  uji  dialiri  air sampai  semua  benda  uji  benar-benar terendam air. Perendaman benda uji juga dalam  kondisi  vacuum  dan  dilakukan selama  24  jam.  Setelah  perendaman selama 24 jam kemudian ditimbang dalam air  dan  didapatkan  berat  beton  dalam  air (A).
6. Benda  uji  dikeluarkan  dari  dalam  air  dan dilap permukaannya
untuk mendapatkan  kondisi  SSD  kemudian sampel  ditimbang  dan  didapatkan  berat beton  kondisi  SSD  setelah  perendaman (B).
Dari  hasil  pengujian  diatas  kemudian  dihitung besarnya porositas benda uji dengan rumus sebagai berikut:
Porositas = 𝐵−𝐶 𝐵−𝐴 𝑥 100%
Dengan , A : berat sampel dalam air, W water (gram) B  :  berat  sampel  kondisi  SSD,  W saturation (gram) C : berat sampel kering oven, W dry (gram)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian  porositas  ini  dilakukan terhadap beton setelah benda uji  berumur 28 hari.  pengujian  benda  uji  berupa  kubus berdimensi  50x50x50  mm  untuk  setiap  variasi penambahan  serabut  kepala  sawit.  Pengujian ini untuk mengetahui besarnya porositas beton. Ketiga  benda  uji  ditimbang  beratnya  kondisi kering oven (C), dalam air (A), dan kondisi SSD (B)  kemudian  dicatat  hasilnya  sesuai  dengan hasil  penimbangan.  Besarnya  porositas  dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Porositas = 𝐵−𝐶 𝐵−𝐴 𝑥 100%
Berdasarkan  pengujian  pada  tiap  variasi beton  diperoleh  nilai  porositas  yang  disajikan dalam Tabel 2. di bawah ini.
Tabel 2. Hasil Pengujian Porositas
No Serabut Kelapa Sawit Berat Kering Oven (gr) Berat Beton dalam Air (gr) Berat Beton Kondisi SSD (gr) Nilai Porositas 1 0% 301 192,5 331 21,66064 2 311 197 345 22,97297 3 305 193 338 22,75862 Rata-rata 22,46408 1 10% 301 192,5 337 22,14532 2 330 209 361 20,39473 3 311 196,5 341 20,76124 Rata-rata 21,10043 1 20% 308 195 338 20,97902 2 300 190 330 21,42857 3 306 194 335 20,56737 Rata-rata 20,99165 1 30% 303 192 334 21,83098 2 323 204 355 21,19205 3 310 197 340 20,97902 Rata-rata 21,33401
Dari  data  pada  Tabel  2.  diperoleh  grafik hubungan porositas dengan variasi penambahan  serabut  kelapa  sawit  yang digambarkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Grafik Hubungan Porositas dengan

## Variasi Penambahan Serabut Kelapa Sawit
Dari  Tabel  2.  dan  Gambar  2.  diketahui bahwa  nilai  porositas  beton  berturut-turut untuk  beton  dengan  variasi  penambahan serabut  kelapa  sawit  untuk  perkerasan  kaku sebesar  0%, 15%,  20%,  25% adalah 22,46408%, 21,10043%, 20,99165%, 21,3401%. Dari Gambar 4.6. analisis terhadap hasil pengujian dengan menggunakan fasilitas trendline pada Microsoft Excel diketahui bahwa nilai  porositas  beton  yang  minimum  adalah 21,02761% pada variasi  penambahan serabut kelapa sawit sebesar 17,36357% berdasarkan persamaan  regresi  polynomial  orde  2  yang terbentuk.
Berdasarkan  penelitian  tentang  beton, menunjukkan  bahwa  serabut  kelapa  sawit berperan  sebagai  pengisi  ruang  kosong (rongga) diantara butiran-butiran semen sehingga serabut kelapa sawit akan menambah kekedapan. Berdasarkan penelitian tersebut  dapat  diketahui  bahwa  abu  sekam padi  selain  sebagai  bahan  pengikat  alternatif juga  dapat  menjadi  bahan  pengisi  ( filler ).
Setelah  terjadinya  proses  hidrasi  dimana  air semen  telah  kering  maka  akan  menimbulkan pori-pori pada beton, maka dengan penambahan  serabut  kelapa  sawit  akan menjadi bahan pengisi (Filler) yang mengakibatkan serapan air menjadi berkurang dan  porositasnya  menjadi  kecil  sehingga serabut  kelapa  sawit  sangat  tepat  digunakan sebagai bahan campuran beton untuk perkerasan kaku.
Dengan  memanfaatkan  fasilitas trendline pada Microsoft  Excel maka  dapat  diperoleh regresi  dari  data  variasi  kadar  penambahan serabut  kelapa  sawit  dengan  data  pengujian porositas  beton.  Hubungan  antara  nilai porositas dengan variasi penambahan serabut kelapa sawit disajikan dalam Gambar 3.
Gambar 3. Grafik Regresi Nilai Porositas dengan Penambahan Serabut Kelapa Sawit
Dari Gambar 3. diperoleh nilai R 2 = 0,994
yang mana nilainya mendekati 1 sehingga ada hubungan antara kedua variabel yang dianalisa. Sedangkan persamaan yang dihasilkan  digunakan  untuk  mencari  besarnya kadar  penambahan  serabut  kelapa  sawit  dan besarnya nilai porositas beton.
Perhitungan  kadar  penambahan  serabut kelapa sawit yang optimum untuk menghasilkan  nilai  porositas  beton  yang minimum adalah sebagai berikut:
P = 0,00477 (FA) 2 – 0,16598 (FA) + 22,46869 dengan,
P  = porositas beton (%)
FA  = kadar penambahan serabut kelapa sawit (%) P minimum terjadi pada dP/d(FA) = 0 maka dP/d(FA)  = 0,00956 (FA) – 0,16599 Dari persamaan di atas diperoleh nilai FA dan P sebagai berikut:
𝐹𝐴 = 0,16599 𝐵0,00956

## 𝐹𝐴 = 17,36357
Dengan  memasukkan  nilai  FA  ke  persamaan awal maka diperoleh:
P = 0,00477 (17,36357) 2 – 0,16598 (17,36357) + 22,46869 P = 21,02761 Dari hasil perhitungan di atas diambil nilai FA = 17,36357  yang  berarti  kadar  penambahan serabut  kelapa  sawit  yang  optimum  adalah sebesar  17,36357%  yang  akan  menghasilkan nilai  porositas  beton  minimum  (P)  sebesar 21,02761%.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pengaruh penambahan serabut  kelapa  sawit  berpengaruh  terhadap porositas  beton  berdasarkan  analisis  regresi didapatkan rumus P = 0,00477 (FA) 2 – 0,16598 (FA)  +  22,46869,  dengan  P  =  porositas  beton (%),  FA = kadar penambahan serabut kelapa sawit (%), dengan harga R 2 = 0,994.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  M.  I.  (2018).  Pengaruh  Penambahan Abu  Ampas  Tebu  Sebagai  Material Pengganti  Semen  Pada  Campuran Beton  Self  Compacting  Concrete (SCC)  Terhadap  Kuat  Tekan  Dan Porositas  Beton. Rekayasa  Teknik Sipil , 1 (1/REKAT/18).
Arifin,  M.,  Nisa,  C.,  &  Mariana,  Z.  T.  (2018). Respon Pertumbuhan dan Hasil Kedelai  Varietas  Anjasmoro  Terhadap Pemberian  Bokashi  Serabut  Buah

## Pengaruh Penambahan Serabut (Fiber) Kelapa Sawit Terhadap Porositas Beton
Yeni Trianah 1* , Santi Sani 2 87
Kelapa  Sawit. Agroekotek  View , 1 (1), 13-20. Dipohusodo,  Istimawan.  1990. Struktur  Beton Bertulang . Jakarta: PT Gramedia. Fansuri,  S.,  Diana,  A.  I.,  &  Deshariyanto,  D.
(2020). Penggunaan Campuran Serbuk Kerang Lokal Sebagai Pengganti  Sebagian  Semen  Pada
Pembuatan  Beton. Publikasi  Riset Orientasi Teknik Sipil (Proteksi) . Paul  Nugraha, Antoni. 2007. Teknologi  Beton, dari  material,  Pembuatan,  ke  Beton Kinerja  Tinggi .  Yogyakarta:  Penerbit Andi. Melati,  S.  (2019).  Studi  Karakteristik  Relasi Parameter  Sifat Fisik Dan  Kuat Tekan Uniaksial  Pada  Contoh  Batulempung, Andesit,  Dan  Beton. Jurnal  Geosapta , 5 (2), 133. Mulyono,  T,  2005.  Teknologi  Beton,  Andi, Yogyakarta. Renreng,  Ilyas,dkk.  2015.  Kekuatan  Tarik Komposit Serat
Kelapa (Cocos Nucifera)  dengan  Perlakuan  Curcuma Domestica. Jurnal
Mekanikal.
Makassar.
Sultan, M. A. (2019). Korelasi Porositas Beton Terhadap  Kuat  Tekan  Rata-Rata. Teknologi Sipil , 2 (2). Tjokrodimulyo,  K.  1996. Teknologi  Beton . Nafiri: Yogyakarta. Tumingan, T., Tjaronge, M. W., Sampebulu, V.,
& Djamaluddin, R. (2016). Penyerapan dan Porositas
pada
Beton Menggunakan Bahan Pond Ash Sebagai  Pengganti  Pasir. Jurnal  Poli- Teknologi , 15 (1). Wirman,  S.  P.,  Fitri,  Y.,  &  Apriza,  W.  (2016). Karakterisasi  komposit  serat  sabut kelapa  sawit  dengan  perekat  PVAc sebagai  absorber. Journal  Online  of Physics , 1 (2), 10-15.
Zulkifly  dkk.  2013.  Pengaruh  Penambahan Serat  Serabut  Kelapa  Terhadap  Kuat Tekan  Beton Normal. Jurnal Stabilita. Kendari.